2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020

## KEAWETAN ALAMI BATANG NIBUNG (Oncosperma tigillarium) TERHADAP SERANGAN
RAYAP TANAH ( Coptotermes curvignathus )
BATANG NIBUNG'S NATURAL DURABILITY ( Oncosperma tigillarium ) AGAINST ATTACKS SOIL TERMITES (Coptotermes curvignathus)
Akmal Gian Fernando 1 , Rudianda Sulaeman 2 , Viny Volcherina Darlis 2 .
Forestry Department, Agriculture Faculty, Riau University Address Binawidya, Pekanbaru, Riau Email: gian77x@gmail.com

## ABSTRACT
Nibung (Oncosperma tigillarium) is a palm-like plant that grows in Southeast Asia and covers almost all  parts  of  Indonesia. Nibung  stem  is  very  resistant  to  use  in  coastal  areas  by  the  community  as building  material  and  as  a  support  pole. This  study  aims  to  determine  the  durable  class  of  Batang Nibung  (Oncosperma  Tigillarium)  from  termite  attack  (Coptotermes  curvignathus). This  research method  uses  a Complete  Random  Design (CRD)  balanced  nest  design. Nibung's  Natural  Endurance Test on Soil Termites (Coptotermes curvignathus) using SNI 01-7207-2006. Nibung stem as a whole has a decrease in average Weight Loss (WL) value of 15.37% and is included in the class IV durable, while the nibung stem which has the smallest WL is found at the base of the skin (Pk) which is 2.39% classified in the durable class I and the part that has the most WL is found on the tip of the skin (Uk), which is 24.09% belonging to the durable V class.

## Keywords: Weight loss, Batang Nibung, Termite, Durable Class

## PENDAHULUAN
Nibung  (Oncosperma  tigillarium)  adalah tanaman  sejenis  palma  yang  tumbuh  di  Asia Tenggara  termasuk  hampir  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Nibung    merupakan  flora  endemik Provinsi  Riau,  nibung  dapat  dimanfaatkan  mulai dari batang, buah hingga daunnya. Batang nibung dapat  digunakan  untuk  bahan  bangunan  (lantai, pipa  untuk  saluran  air  dan  sebagainya)  dan dipakai  untuk  penyangga  rumah-rumah yang bertempat tinggal  di  daerah laut maupun lahan gambut.  Daunnya  digunakan  untuk  atap  rumah dan anyaman keranjang.
Nibung  biasa  tumbuh  di  daerah  pesisir pantai  atau  daerah  yang  dekat  dengan  air.  Salah satu daerah di Provinsi Riau yang memanfaatkan nibung  adalah  Bengkalis.  Masyarakat  Bengkalis biasanya  mensubtitusi  bahan  kayu  menggunakan batang nibung. Baik batang  maupun daun pohon ini  memiliki  daya  tahan yang  lama  dan  tidak mudah  lapuk  meskipun  terendam  dalam  air payau,  bahkan  salah  satu  temuan  arkeolog menyebutkan  bahwa  batang  nibung  telah
digunakan  sebagai  bahan  bangunan  di  lahan gambut  oleh  masyarakat  Jambi  sejak  abad kesebelas (Anonim, 2009).
Batang  nibung  sangat  tahan  digunakan  di daerah  pesisir  pantai  oleh  masyarakat  sebagai bahan  bangunan  dan  sebagai  tiang  penyangga, masyarakat  beranggapan  jika  terendam  oleh  air maka  nibung  itu  akan  semakin  kuat  dan  tahan, dengan  anggapan  masyarakat  terhadap  nibung yang  tahan  seharusnya  nibung  bisa  digunakan diluar  daerah  pesisir  pantai,  maka  dari  itu  perlu diketahui keawetannya dengan melakukan pengujian  keawetannya  terhadap  serangan  rayap tanah.
Sampai  saat  ini batang nibung belum diketahui pasti kelas awetnya,  maka  dari  itu perlunya penelitian mengenai pengujian keawetan alami batang nibung terhadap serangan hama  perusak  batang  atau  kayu  di  daerah  tanah mineral untuk mengetahui kelas awet dari nibung itu  sendiri,  sehingga  masyarakat  diluar  daerah pesisir  dapat  mensubtitusi  kayu  dengan  batang nibung.  Persedian kayu alam yang sudah sangat
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020
menipis  sementara  permintaan  akan  kayu  alam semakin meningkat, maka dengan diketahui kelas awet  dari  batang  nibung  ini,  masyarakat  diluar daerah  pesisir  pantai  tidak  ragu  lagi  untuk mensubtitusi kayu alam dengan nibung. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kelas awet batang nibung (Oncosperma tigillarium) dari serangan rayap tanah (Coptotermes curvignathus).

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di Laboratoriun  Kehutanan  Fakultas  Pertanian Universitas  Riau,  Jalan  Bina  widya  km  12,5 Simpang  Baru  Panam,  Kecamatan  Tampan  Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli  sampai  Agustus  2018. Bahan  yang digunakan  adalah batang nibung (Oncosperma tigillarium),  bagian  nibung  yang  digunakan berdasarkan  variasi  ketinggian  yaitu  pangkal, tengah  dan  ujung,  dan  variasi  kedalaman  yaitu kulit,  tengah  dan  empulur. Bahan  lain  yang digunakan  adalah rayap  tanah  (Coptotermes curvignathus) sebagai organisme uji dan tanah.
Alat  yang  digunakan  yaitu  ember,  oven, pinset,  sarung  tangan,  kalkulator,  penggaris/alat ukur dimensi kayu, timbangan, kamera, alat tulis, tisu  gulung, kertas  label,  gergaji,  pisau,  kuas, botol sampel, bulu ayam, kain kasa, karet gelang dan  kapas. Metode  penelitian  ini  menggunakan (RAL) Rancangan Acak Lengkap desain bersarang  seimbang  untuk  pengaruh  variasi ketinggian  (A)  dan  variasi  kedalaman  (B)  pada batang  nibung,  dimana  faktor  B  bersarang  di faktor  A  dengan  3  kali  ulangan  sehingga diperoleh 27 sampel.
Tabel  1.  Penentuan  sampel  rancangan  acak lengkap pola bersarang
Ketinggian Kedalaman Ulangan 1 2 3 P K Pk1 Pk2 Pk3 P T Pt1 Pt2 Pt3 P E Pe1 Pe2 Pe3 T k Tk1 Tk2 Tk3 T t Tt1 Tt2 Tt3 T e Te1 Te2 Te3 U k Uk1 Uk2 Uk3 U t Ut1 Ut2 Ut3 U e Ue1 Ue2 Ue3
Pengambilan bahan penelitian dilakukan di Bengkalis,  sebanyak  tiga  batang  nibung  dengan ukuran  diameter  yang  sama.  Adapun  batang nibung  yang  diambil  adalah  batang  nibung dengan  umur  15  tahun,  tinggi  14,1 m  dan diameter  minimal  13  cm pada  ujung  batang. Diambil contoh uji dari tiga bagian batang pohon dari  variasi  ketinggian,  yaitu  bagian  pangkal, tengah, dan bagian ujung (Gambar 1). Pengambilan contoh uji juga berdasarkan variasi kedalaman  yaitu  pada  bagian  dekat  hati (empulur), tengah dan dekat kulit (Gambar 2).
Gambar  1.  Pengambilan  batang  berdasarkan ketinggian batang
Keterangan:
e : Dekat hati (empulur) t : Tengah k : Dekat kulit
Gambar 2. Pengambilan contoh uji berdasarkan variasi kedalaman
Pengujian  rayap  tanah  ini  dilakukan  di laboratorium kehutanan Universitas Riau. Pengujian  keawetan  alami  batang  nibung terhadap  serangan  rayap  tanah  menggunakan metode  SNI  01-7207-2006,  contoh  uji  yang digunakan  berukuran  2,5  cm  x  2,5  cm  x  0.5  cm masing-masing  sebanyak  27  contoh  uji  dioven dua  kali  48  jam  dengan  suhu  60  ºC  untuk mengetahui  berat  kering  tanur  sebelum  diumpan (W1).

## e t k
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020
Contoh  uji  dimasukkan  ke  dalam  jampot, diletakkan dengan cara berdiri pada dasar jampot dan disandarkan sedemikian rupa sehingga salah satu  bidang  terlebar  contoh  uji  menyentuh dinding  botol  sampel,  ke  dalam  botol  sampel dimasukkan  200  gram  pasir  lembab,  selanjutnya ke  dalam  setiap  jampot  dimasukkan  rayap  tanah (Coptotermes curvignathus) yang sehat dan aktif sebanyak  200  ekor  menggunakan  bulu  ayam secara  hati-hati,  kemudian  contoh  uji  tersebut disimpan  di  tempat  gelap  selama  6  minggu. Setiap  minggunya  pasir  yang  didalam  jampot disemprot  air  secukupnya  untuk  menjaga kelembaban pasir tersebut.
Setelah  dilakukan  penelitian  selama  enam minggu,  batang  sampel  uji  di  keluarkan  dari jampot  yang  berisi  pasir,  kemudian  sampel  uji dibersihkan  menggunakan  kuas  agar  tidak  ada lagi  pasir  yang  menempel  pada  sampel  uji. Setelah  sampel  uji  bersih  selanjutnya  sampel  uji di oven dua kali 48 jam dengan suhu 60 ºC, agar dapat  mengetahui  berat  kering  tanur  setelah diumpankan (W2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Penurunan  Berat  Nibung  (Oncosperma
tigillarium)
Keawetan  kayu  dapat  dijadikan  sebagai bahan pertimbangan untuk perlakuan pengawetan kayu  sebelum  digunakan  (Muslich  dan  Rulliaty, 2011).  Keawetan  kayu  dapat  diuji  dengan menggunakan  organisme  perusak  kayu.  Salah satu  organisme  perusak  kayu  yang  sering mengurangi umur pakai kayu adalah rayap tanah. Uji  ketahanan  batang  nibung  terhadap  rayap tanah  pada  prinsipnya  adalah  memaksa  rayap tanah  untuk  memakan  contoh  uji  dalam  waktu  6 minggu  yang  dicirikan  dengan  adanya  tanah dalam  kayu  yang  diserang  dan  terjadinya penurunan bobot contoh uji (SNI 01-7206-2006).
Adanya  serangan  rayap  tanah  ditandai dengan  pengotoran  permukaan  kayu  dengan bekas tanah yang masih menempel hal ini sesuai dengan  pernyataan  (Limin,  2014).  Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan selama 6 minggu diperoleh  nilai  yang  tidak  berbeda  jauh  antara bagian  nibung  dengan  nilai  rata-rata  penurunan berat 15,37%.
Tabel 3. Hasil Uji terhadap Rayap Tanah
Perlakuan W1 (gr) W2 (gr) WL (%) Kondisi setelah diumpankan Pk 4,17 4,07 2,39 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Pt 1,06 0,97 8,49 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Pe 0,89 0,80 10,11 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna menjadi  agak gelap. Tk 2,86 2,65 7,34 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Tt 0,57 0,47 17,54 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Te 0,36 0,28 22,22 Terdapat perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Uk 2,03 1,54 24,13 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Ut 0,66 0,51 22,72 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Ue 0,47 0,36 23,40 Terdapat  perubahan bentuk  akibat  bekaas gigitan rayap dan warna  menjadi  agak gelap. Rata-rata 15,37
Tabel  3  (tiga)  menunjukan  bahwa  batang nibung secara keseluruhan memiliki nilai Weight loss (WL)  rata-rata  15,37%  dan  tergolong kedalam  kelas  awet  IV,    sedangkan  bagian  dari batang  nibung  yang  memiliki  WL  paling  kecil terdapat  pada  bagian  pangkal  kulit  (Pk)  yaitu 2,39%  tergolong  kedalam  kelas  awet  I  dan bagian  yang  memiliki  WL  paling  besar  terdapat pada  bagian  ujung  kulit  (Uk)  yaitu  24,09% tergolong  kedalam  kelas  awet  V.  Terdapat perbedaan  WL  pada  bagian  batang  nibung  yang diuji  menggunakan  rayap  tanah  dengan  kelas awet  secara  keseluruhan  batang  nibung  yang berada pada kelas awet IV.
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020
Berdasarkan variasi  ketinggian,  bagian ujung  merupakan  bagian  yang  paling  banyak kehilangan  berat  dengan  rata-rata  kehilangan berat  sebesar  23,41  %,  dibandingkan  bagian tengah  (15,70  %),  dan  bagian  pangkal  (6,99  %). Menurut  Soepijanto  (2004),  pangkal  batang kelapa  umumnya  memiliki  sifat  kekuatan  dan keawetan  yang  lebih  baik  dibanding  bagian dalam  dan  ujung  batang.  Menurut  SNI  01-7207- 2006,  berdasarkan  variasi  ketinggian  batang, batang  nibung  termasuk  dalam  kelas  awet  V yaitu  sangat  buruk.  Menurut  Wardhani et  al (2004) batang  kelapa  bagian  atas  dan  bagian dalam banyak mengandung gula dan pati. Begitu juga  dengan  bagian  ujung  nibung  sehingga bagian ujung mengalami pengurangan berat yang paling banyak.

## Sebelum diumpankan Sesudah diumpankan
Gambar  5.  Bagian  empelur nibung  sebelum  dan sesudah diumpankan.
Berdasarkan  gambar  5  (lima)  dapat  kita lihat  pada  bagian  empelur  terdapat  jelas  bekas gigitan  rayap  tanah  dan  warna  sampel  menjadi agak  gelap.  Bagian  empulur  memiliki  nilai  rata- rata  kehilangan  berat  yang  paling  besar  yaitu 18,57 %. Berdasarkan SNI 01-7207-2006 bagian empulur  batang  nibung  termasuk  dalam  kelas awet IV yaitu buruk.

## Sebelum diumpankan Sesudah diumpankan
Gambar  6.  Bagian  tengah  nibung  sebelum  dan sesudah diumpankan.
Berdasarkan gambar 6 (enam) dapat kita lihat  pada  bagian  tengah  terdapat  jelas  bekas gigitan  rayap tanah  tetapi bekas  gigitan  ini tidak separah  bekas  gigitan  yang  terdapat  pada  bagian empelur  dan  warna  sampel  menjadi  agak  gelap. Bagian tengah memiliki nilai rata-rata kehilangan berat  yang  paling  besar  yaitu  16,25  %.
Berdasarkan  SNI  01-7207-2006  bagian  tengah batang  nibung  termasuk  dalam  kelas  awet  IV yaitu buruk.
Sebelum diumpankan

## Sesudah diumpankan
Gambar  7.  Bagian kulit  nibung  sebelum  dan sesudah diumpankan
Berdasarkan  gambar  7  (tujuh)  dapat  kita lihat  pada  bagian  kulit  terdapat  bekas  gigitan rayap  tanah  tetapi  bekas  gigitan  ini  harus diperhatikan dengan seksama karena gigitan pada bagian  kulit  jauh  lebih  sedikit  dari  pada  bagian empelur dan tengah, warna sampel kulit menjadi agak  gelap.  Bagian  kulit  memiliki  nilai  rata-rata kehilangan  berat  yang  paling  besar  yaitu  11,28 %.  Berdasarkan  SNI  01-7207-2006  bagian  kulit batang  nibung  termasuk  dalam  kelas  awet  IV yaitu buruk.
Sampel  kulit  nibung  memiliki  tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian  tengah  ataupun  empelur.  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  (Subekti,  2012)  kehilangan bobot pada sampel diduga karena kekerasan kayu berpengaruh  terhadap  daya  tahan  kayu  tersebut. Berbedanya  kehilangan  berat  yang  signifikan bagian  tepi  kulit  batang  nibung  dengan  bagian lainnya  dikarenakan  pada  bagian  tepi  kulit kandungan  ikatan  pembuluh  lebih  banyak daripada  bagian  empulur  yang  didominasi  oleh parenkim.  Sehingga  pada  bagian  tepi  kulit memiliki kehilangan berat yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan bagian lainnya.
Batang  nibung  memiliki  kekerasan  yang cukup  keras  pada  bagian  tepi  kulit,  kemudian kekerasan  akan  semakin  berkurang  menuju bagian empelur. Begitu juga menurut ketinggian, pada  bagian  pangkal  batang  lebih  keras dibandingkan  dengan  bagian  lainnya  dan  akan semakin berkurang menuju ujung batang. Batang nibung  memiliki  kesemaan  dengan  pinang  pada batang  pinang  bagian  empelur  ataupun  bagian ujung  batang  pinang  merupakan  jaringan  muda dan  baru  terbentuk  serta  didominasi  oleh parenkim (Trisnawati, 2009).
Secara  keseluruhan  rata-rata  kehilangan berat  batang  nibung  sebesar  15,37  %  berdasar
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020
SNI 01-7207-2006 termasuk dalam kelas awet IV (buruk).  Hasil  ini  lebih  baik  dibandingkan dengan  keawetan  alami  batang  kelapa  sawit  dan batang  pinang,  berdasarkan  klasifikasi  kelas awet,  batang  kelapa  sawit  dan  batang  pinang termasuk kelas awet V yang berarti sangat rentan terhadap  serangan  faktor-faktor  perusak  kayu terutama dari faktor biologis (Trisnawati, 2009).
Keawetan alami kayu ditentukan oleh jenis dan  banyaknya  zat  ekstraktif  bersifat  racun terhadap organisme perusak kayu yang jumlahnya  bervariasi  menurut  jenis  kayu,  umur pohon,  dan  posisi  dalam  batang  (Nandika et  al. 1996). Menurut Kuswantoro (2005), zat ekstraktif  yang  bersifat  racun  biasanya  termasuk dalam  golongan  tanin,  resin,  senyawa  fenolik, dan  asam  organik.  Hal  tersebut  berarti  bahwa ketahanan  alami  kayu  terhadap  organisme perusak  berbeda-beda  tergantung  jenis zat ekstraktif  kayu  dan  organisme  perusak  yang menyerangnya.  Zat  ekstraktif  kayu  berupa  zat aktif  yang  terdapat  pada  tumbuhan  dan  dapat bersifat  toksik,  mengurangi  nafsu  makan, ataupun menghambat hormon yang berperan bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  organisme perusak.
Hasil analisis ragam dimana f hitung yaitu 8,40  lebih  besar  dari  f  tabel    yaitu  3,55 menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  nyata  dari pemilihan  pengambilan  bagian  batang  nibung yang diambil sebagai sampel terhadap penurunan berat  batang  nibung  oleh  rayap  tanah.  Hasil  uji lanjut  Duncan  terhadap  penurunan  berat    akibat serangan rayap tanah dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil uji lanjut duncan penurunan berat batang nibung dari rayap tanah
Angka-angka pada setiap baris kolom yang tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5%.
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  uji lanjut  DMNRT  pada  percobaan  nibung  terhadap serangan rayap, Uk berbeda nyata terhadap tujuh percobaan lainnya (Tk, Ut, Ue, Pk, Tt, Pt, Pe dan Te), hal  ini  dipengaruhi  karena  bagian  ujung kulit  nibung  memiliki  sel-sel  muda  serta    zat ekstraktif  yang  sedikit  dibandingkan  bagian  lain pada  batang  nibung. Masing-masing  kelompok berbeda nyata pada taraf 95%. Hasil pengamatan juga  menunjukkan  bahwa    batang  nibung  yang diumpankan  kepada  rayap  tanah  berubah  warna menjadi  agak  gelap.  Hal  ini  diduga  disebabkan oleh  kelembaban  media  pasir  yang  digunakan dan  kandungan  resin  yang  terdapat  pada  batang nibung.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  batang  nibung  secara keseluruhan tidak tahan terhadap rayap tanah dan tergolong dalam kelas ketahanan IV dengan nilai penurunan  15,37%  berdasarkan  SNI  01-7206- 2006.  Bagian  batang  nibung  yang  keawetannya paling  baik  dibandingkan  bagian  lain  adalah bagian  kulit  yang  terdapat  dipangkal  batang, sedangkan    bagian  yang  keawetannya  paling buruk  terdapat  dibagian  empelur  yang  terdapat diujung batang.
Berdasarkan  penelitian  disarankan  bagian kulit  nibung  tidak  perlu  dibuang  jika  batang nibung ini ingin digunakan dan sebaiknya bagian ujung  dari  batang nibung  tidak  perlu  digunakan karena  bagian  ujung  sangat  tidak  tahan,  serta perlunya  ada  penelitian  lanjutan  yang  bertujuan untuk  mengetahui  sifat  kimia  apa  yang terkandung di batang nibung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Pohon Nibung Simbol Persaudaraan Orang Riau. https://alamendah.org/2009/12/08/p ohon-nibung-simbol persaudaraan- orang-riau/. Diakses tanggal 8 Desember 2017.
[ASTM] Amerian Society for Testing and Materials. 2002. Test Method of
Evaluating Wood Preservatives by Perlakuan Nilai rata-rata Uk 0,48a Tk 0,20b Ut 0,15b Ue 0,11b Pk 0,10b Tt 0,10b Pt 0,09b Pe 0,08b Te 0,08b
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol. 4 No. 1 Februari 2020
Field Test with Stakes. ASTM D 1758-02.
Kuswantoro, D.P. 2005. Keawetan, deteriorisasi, dan pengawetan kayu rakyat. Al- Basia 2(1): 48-55.
Limin, Z.A. 2014. Keawetan Alami Kayu Tumih (Combretocarpus  rotundatus Miq Danser) Dari  Serangan  Rayap  Kayu Kering,  Rayap  Tanah  dan  Jamur Pelapuk  Kayu. Skripsi  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Muslich, M dan Rulliaty, S. 2011. Kelas Awet 15 Jenis Kayu Andalan Setempat Terhadap  Rayap  Kayu  Kering, Rayap  Tanah  Dan  Penggerek  Di Laut. Jurnal  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan  dan  Pengolahan  Hasil Hutan. Bogor.
Nandika D, Soenaryo, Saragih A.  1996. Kayu dan  Pengawetan  Kayu. Jakarta : Dinas Kehutanan DKI Jakarta.
Soepijanto,  B.  2004.  Batang  Kelapa  Sebagai Alternatif  Mengatasi  Kekurangan Bahan  Baku. http://www.  dephut. go.id/index.php?q=id/  node  / 1798. Diakses Tanggal 12 Januari 2019.
[SNI] Standar Nasional Indonesia. 2006. Uji
Ketahanan dan Produk Kayu
Terhadap Organisme Perusak Kayu.
SNI 01-7207-2006.
Subekti,  N.  2012.  Biodeteriorasi  kayu  pinus
(Pinus  merkusii)  oleh  rayap  tanah Macrotermes gilvus Hagen (Blattodea: Termitidae). Skripsi Jurusan  Biologi  FMIPA Universitas
Negeri Semarang. Semarang.
Trisnawati. 2009. Kajian Sifat Dasar Beberapa Batang Pinang (Areca catechu L.). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan. (Tidak dipublikasikan).
Wardhani, I.Y, Surjokusumo, S, Hadi, Y.S dan Nugroho, N. 2004. Distribusi
Kandungan Kimia Kayu Kelapa
(Cocos nucifera L). Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis.